## Pengaruh Campuran Pasir Terhadap Batu Bata Merah
Daniswara 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Kontruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1411020@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Pasir merupakan suatu partikel-parikel yang lebih kecil dari kerikil dan lebih besar dari butiran lempung yang berukuran 5-0,074 mm yang bersifat tidak plastis dan tidak kohesi. Pasir digunakan untuk campuran pembuatan batu bata merah. Bata merah merupakan bahan bangunan yang  sering  digunakan  untuk  pembangunan  perumahan.  Memilih  bata  merah  untuk  dinding sangat  beralasan  karena  bata  merah  memiliki  keunggulan  yaitu,  bahan  utamanya  terbuat  dari tanah  yang  tersedia  tetapi  tidak  semua  tanah  bisa  dibuat  menjadi  bata  merah  karena  akan mempengaruhi  kualitas  bata  merah  tersebut.  Bata  merah  sangat  bagus  untuk  dinding  rumah karena  tidak  menyerap  sinar  matahari  pada  jaman  sekarang  permintaan  bata  merah  sangat meningkat  karena  banyaknya  pembangunan  perumahan  yang  begitu  meningkat.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tambahan pasir sebagai bahan campuran dan lama waktu pembakaran batu bata terhadap sifat mekanik ditinjau dari uji porositas, susut bakar, dan kuat tekan  serta  untuk  mengetahui  persentasi  penambahan  pasir  unuk  campuran  batu  bata  dan mengetahui lamanya pembakaran yang baik. Penelitian ini menggunakan sampel batu bata yang berukuran panjang 20,5 cm, lebar 10,5 cm dan tebal 5,5 cm. variasi komposisi pasir sungai yang ditambahkan adalah 0 %,20% dan 40%. Pembuatan batu bata dilakukan dengan menggunakan mesin semi manual pencetak batu bata yang terlebih dahulu bahan-bahannya sudah dicampurkan, pengeringan batu bata selama 7 hari dari pembuatan batu bata dan pembakaran selama 24 jam atau lebih tergantung banyaknya batu bata yang dibakar. Penambahan pasir dengan persentase 20% ,40 % dapat mempengaruhi sifat mekanik batu bata menurunkan porositas, susut bakar dan kuat tekan. Lama pembakaran juga berpengaruh terhadap mekanik batu bata, berdasarkan hasil pengujian  nilai  porositas  campuran  20%  kurang  dari  ketentuan  dalam  SNI  15-2094-2000  dan memiliki nilai susut bakar mendekati 2,5% dari yang diinginkan terjadi penyusutan yang begitu banyak.
Kata Kunci – Bata Merah; Kuat Tekan; Pasir; Pembakaran; Porositas; Susut Bakar.

## I. PENDAHULUAN
Batu bata merah adalah salah satu unsur untuk membuat bangunan dalam pembuatan kontruksi bangunan batu bata merah terbuat dari tanah liat ditambah air dengan tanpa bahan campuran lain [1], [2], [3], [4], [5].beberapa tahap pembuatan batu bata adalah menggali tanah,mengolah tanah mencetak,mengeringkan,membakar pada temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna.jika didinginkan akan mengeras seperti batu dan tidak hancur ketika direndam dalam air [6].
Dengan mengikuti perkembangan jaman Pembuatan bata merah sudah menggunakan mesin,untuk memenuhi kebutuhan batu bata merah seiring peningkatan dan laju perkembangan penduduk,produksi batu bata merah pun harus ditingkatkan ,bukan hanya dari segi kualitas tapi mutu juga harus ditingkatkan.Adapun batu bata
merah yang tersedia kebanyakan retak dan hancur karena kurangnya campuran.maka dalam pembuatan batu bata merah perlu adanya peningkatan mutu yang secara efekif.untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi maka dilakukan inovasi-inovasi yang membantu memperbaiki mutu dan keualitas batu bata merah yang di hasilkan [3].
Penulis  menganalisis  pembuatan  batu  bata  merah. Agar  penelitian  ini  lebih  fokus  dan  terarah,  maka  yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dan apa saja mengenai pembuatan batu bata merah dengan Campuran Pasir sungai yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui nilai-niali karakterisik batu bata merah dari lokasi pembuatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa apakah batu bata merah sudah sesui dengan SNI 15-2094-2000 [4]. Penelitian ini dilakukan  di  laboratorium  Institut  Teknologi  Garut,  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  karakteristik  bata merah meliputi.

## 1. Porositas Batu Bata
Porositas (%)= 𝑀𝑏−𝑀𝑘 𝑉𝑏 × 1 𝜌𝑎𝑖𝑟 × 100%
... (1)
Keterangan:
𝑀𝑏 = Massa basah benda uji (g) 𝑀𝑘 = Massa kering benda uji (g) 𝑉𝑏 = Volume benda uji ( 𝑐𝑚 3 ) 𝜌 𝑎𝑖𝑟 = Massa jenis air (𝑔/𝑐𝑚 3 )[6]

## 2. Susut Bakar
susut bakar(%) = I o − I 1 I 0 × 100%                                                                                                    … (2)
Keterangan,
𝐼 0 = Panjang sempel uji sebelum dibakar (cm) 𝐼 1 = Panjang sempel uji sesudah dibakar (cm)

## 3. Kuat tekan
𝜎 = 𝑃 𝐴 … (3)
Keterangan, 𝜎 = Tekanan (Mpa) P  = Beban maksimum (N) 𝐴 = Luas bidang permukaan ( 𝑚𝑚 2 )[10].

## II. URAIAN PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan  data  yang  asli  dilapangan  yang  di  analisis  dengan  sumber  –  sumber  yang  berkaitan,  dalam melakukan penelitian ada dua kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya:
1. Studi Kepustakaan Melakukan penelaahan dari berbagai referensi buku/ jurnal yang ada.
2. Pembuatan bata merah dilakukan di tempat pembuatan bata merah dan pengujian bata merah dilakukan di laboratorium.

## A. Rancangan Penelitian
Dilakukan pemilihan tanah merah yang akan dicampur pasir .kemudian dilakukan pengujian porositas, kuat tekan dan susut bakar denagan campuran pasir variasi 0%,20%,40% terhadap lamanya waku pembakaran 24
jam dan 48 jam tergantung banyaknya batu bata yang dibakar [7].

## Tabel 1: Jumlah Benda Uji
Campuran Pasir Ukuran (Cm) Jenis Pengujian Jumlah (Buah) Keterangan 0% P:20.5 Porositas 3 20% T:10.5 Susut bakar 3 Pembakaran 24 jam 40% L:5.5 Kuat tekan 3 0% P:20.5 Porositas 3 20% T:5.5 Susut bakar 3 Pembakaran 48 jam 40% L:10.5 Kuat tekan 3 Jumlah total 18 Keterangan : P = Panjang L = lebar T = Tinggi

## B. Bahan penelitian
Bahan yang digunakan antara lain: pasir halus, tanah merah, air [6].

## C. Alat yang Digunakan
Alat utama yang digunakan antara lain:mesin pencetak bata merah ,cangkul,alat uji porositas,alat uji susut bakar ,alat uji kuat tekan [8].

## III. HASIL DAN DISKUSI
Berikut ini adalah hasil pengujian yang dilakukan dilaboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Garut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Pengujian porositas dilakukan dengan perendaman sempel batu bata pada suatu wadah yang berisi air selama 48 jam [9]. Penentuan daya serap air pada batu bata dapat diperoleh dari hasil pengukuran massa kering dan massa basah batu bata yang masing-masing diukur dengan menggunakan alat timbangan digital.
Porositas (%) = 𝑀𝑏−𝑀𝑘 𝑉𝑏 × 1 𝜌𝑎𝑖𝑟 × 100% ……(4)
Hasil perhitungan porositas batu bata seperti pada table 2 dan tabel 3
Tabel 2: Data Hasil Perhitungan Pengujian Porositas Batu Bata pada Pembakaran 24 jam.
Persentasi Campuran Pasir Massa Basah (Gram) Massa Kering (Gram) Porositas (%) Rata-Rata Porositas (%) 0% 1565 1305 24,16 1530 1325 19,04 21,55 1574 1343 21,46 20% 1328 1224 9,66 1343 1265 7,2 8,05 1329 1250 7,3 40% 1575 1345 21,37 1554 1330 20,81 20,97 1558 1335 20,72
Tabel 3: Data Hasil Perhitungan Pengujian Porositas Batu Bata pada Pembakaran 48 jam.
Persentasi Campuran Pasir Massa Basah (Gram) Massa Kering (Gram) Porositas (%) Rata-Rata Porositas (%) 0% 1465 1205 24,14 1420 1225 18,11 19,93 1432 1243 17,55 20% 1234 1165 6,4 1243 1190 4,9 6,46 1223 1136 8,08 40% 1434 1230 18,95 1443 1210 21,64 20,06 1456 1245 19,60
Tabel 2 dan tabel 3 menunjukan hasil pengujian porositas batu bata merah press dengan campuran pasir sungai. Pada waktu pembakaran 24 jam dan 48 jam agar memiliki kualitas batu bata yang bagus untuk porositas batu bata  merah  0  %  nilai  porositas  rata-rata  yaitu  21,55  %  19,93  %.Sedangkan  untuk  batu  bata  merah  yang dicampur  pasir  20%,40  memiliki  porosita  rata-rata  8,05%,6,46%  dan  20,97%,20,06%  jadi  porositas  yang terdapat dalam batu bata campuran pasir yang sesuai dengan referensi yaitu campuran 40 % sedangkan unuk yang 20 % tidak sesuai dengan referensi.Berdasarkan referensi porositas batu bata maksimal adalah 20 % [4].
1. Pengaruh porositas terhadap batu bata campuran pasir sungai Berdasarkan  data  hasil  pengujian  porositas  batu  bata  merah  pada  table  2  dan  tabel  3  menunjukan bahwa  penambahan  pasir  terhadap  batu  bata  merah  pada  persentase  tertentu  akan  menurunkan
porositas  batu  bata,namun  setelah  melewati  batas  optimum  variasi  penambahan  pasir  sungai  akan menaikan porositasnya [10].
2. Pengaruh lama waktu pembakaran terhadap bata merah campuran pasir Kecendrungan hubungan antara lama pembakaran dengan porositas pada masing-masing variasi batu bata  yang  dicampur  pasir  sungai  yang  bagus  adalah  selama  24  jam  pembakaran  yang  akan menimbulkan  porositas  yang  kecil  karena  lama  pembakaran  menghasilkan  penguapan  yang  begitu banyak. Tergantung banyaknya batu bata yang di bakar [11].
Pengujian  susut  bakar  bertujuan  untuk  mengetahui  penyusutan  dimensi  batu  bata  pada  lama  pembakaran selama 24 jam dan 48 jam.Ketentuan susut bakar paling baik adalah tidak kurang dari 2,5 % [11]. Semakin kecil nilai susut bakar maka batu bata yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Hasil perhitungan nilai susut bakar dapat dilihat di table 4.
𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟(%) = 𝐼 𝑜 −𝐼 1 𝐼 0 × 100% …..(2)

## Tabel 4: Data Hasil Perhitungan Pengujian Susut Bakar Selama 24 jam
Persentasi Campuran Pasir Panjang Awal (Cm) Panjang Akhir (Cm) Susut Bakar (%) Rata-Rata (%) 0% 20,6 20,4 0,97 20,5 20,2 1,46 1,13 20,5 20,3 0,97 20% 20,4 19,9 2,45 20,5 20,1 1,95 2,28 20,5 20 2,45 40% 20,7 20,4 1,44 20,6 20,2 1,94 1,60 20,7 20,4 1,44 Tabel 5: Data Hasil Perhitungan Pengujian Susut Bakar Selama 48 jam Persentasi Campuran Pasir Panjang Awal (Cm) Panjang Akhir (Cm) Susut Bakar (%) Rata-Rata (%) 0% 20,6 19,3 6,3 20,5 19,6 4,3 5,4 20,5 19,3 5,8 20% 20,4 19,2 5,8 20,5 19,2 5,8 6,3 20,5 19 7,3 40% 20,7 19,5 5,7 20,6 19,8 3,8 4,4 20,7 19,9 3,8
Hasil dari susut bakar batu bata merah dengan campuran pasir selama24 jam dan 48 jam yaitu batu bata merah yang dicampur pasir sungai 0% memiliki susut bakar 1,13 % ,5,5%. Untuk nilai susut bakar batu bata dengan 20%, adalah 2,28 %,6,3% dan susut bakar 40% 1,60%,4,4 %. maka hasil rata-rata nilai susut bakar batu bata kurang dari 2,50 % untuk lama waktu pembakaran 20 % sedangkan untuk lama waktu 48 Jam lebih dari 2,50 % dari nilai susut bakar yang sudah sesuai dengan SNI [4].
1. Pengaruh persentase susut bakar penambahan pasir sungai
Berdasrkan  tabel  4  dan  5  dapat  dilihat  bahwa  penambahan  pasir  dengan  persentasi  tertentu  akan menurunkan  susut  bakar,  namun  apabila  ditaikan  lagi  penambahan  pasirnya  akan  lebih  bagus  lagi
karena akan mengurangi nilai susut bakar terhadap batu bata yang dicampur pasir karena akan setara dengan batu bata merah yang tidak dicampur.
2. Pengaruh lama waktu pembakaran terhadap nilai susut bakar Lama waktu pembakaran yang efektif yaitu kurang dari 48 jam tergantung banyak batu bata yang akan dibakar karena hal ini akan disebabkan oleh air pembentuk dari sisi pengeringan batu bata mengalami penguapan yang banyak karena lama waktu pembakaran.Sehingga partikel tanah liat semakin rapat sehingga mengakibatkan dimensi panjang batu bata semakin sedikit tidak terlalu banyak peyusutannya [3].

## Hasil Kuat Tekan
Pada peroses perhitungan kuat tekan batu bata merah diperlukan parameter hasil pengukuran luas bidang batu bata dan kuat tekan beban maksimum [12].Kedua parameter tersebut dapat diukur dengan luas bidang dengan alat ukur dengan menggunakan mistar (panjang dan lebar) dan beban tekanan menggunakan mesin kuat tekan [13]. Hasil pengujian kuat tekan seperti pada tabel 6.

## 𝜎 = 𝑃 𝐴 … … . (3)
Tabel 6: Data hasil pengujian kuat tekan batu bata merah
Persentasi Campuran Pasir Luas ( 𝒎𝒎 𝟐 ) Beban Maksimum (KN) Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 Rata-Rata Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 0% 2244 2,55 1,14 2222 2,60 1,17 1,17 2233 2,70 1,20 20% 2189 1,95 0,89 2211 1,55 0,70 0,79 2200 1,75 0,79 40% 2244 2,10 0,93 2222 2,20 0,99 0,97 2244 2,20 0,98
Tabel 7: Data hasil pengujian kuat tekan batu bata merah
Persentasi Campuran Pasir Luas ( 𝒎𝒎 𝟐 ) Beban Maksimum (KN)
Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 Rata-Rata Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 0% 2244 2,55 1,14 2222 2,60 1,17 1,17 2233 2,70 1,20 20% 2189 1,95 0,89 2211 1,55 0,70 0,79 2200 1,75 0,79 40% 2244 2,10 0,93 2222 2,20 0,99 0,97 2244 2,20 0,98
Tabel 8: Data hasil pengujian kuat tekan batu bata merah
Persentasi Campuran Pasir Luas ( 𝒎𝒎 𝟐 ) Beban Maksimum (KN) Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 Rata-Rata Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 0% 2244 2,55 1,13 2222 2,60 1,17 1,18 2233 2,80 1,25
Persentasi Campuran Pasir Luas ( 𝒎𝒎 𝟐 ) Beban Maksimum (KN) Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 Rata-Rata Kuat Tekan 𝑵/𝒎𝒎 𝟐 20% 2189 2.15 0,98 2211 1,65 0,74 0,86 2200 1,95 0,88 40% 2244 2,40 1,06 2222 2,30 1,03 1,03 2244 2,30 1,02
Dari hasil kuat tekan yang dihasilkan pada tabel 7 memiliki kuat tekan kurang dari 2,5 dari yang di referensikan pada kelas 25 yang memiliki kuat tekan rata-rata yaitu 2,5 sedangkan untuk tabel 8 dari pembakaran 48 jam memiliki  kuat  tekan  dkurang  dari  2,5  dari  SNI.  tetapi  tergantung  dari  hasil  pembuatannya  karena  dapat mempengaruhi kuat tekan bata merah [4].
1. Pengaruh persentasi penambahan pasir terhadap kuat tekan batu bata Dari tabel 7 dan tabel 8 dapat dilihat hubungan antara persentasi kuat tekan batu bata yang dicampur pasir memiliki kuat tekan maksimum lebih dari 1500 kg atau 150 KN jadi sesuai dengan kuat tekan maksimum yang di anjurkan untuk kuat tekan terhadap batu bata [14].
2. Pengaruh lama pembakaran terhadap bata campuaran
Hubungan antara variasi lama pembakaran terhadap kuat tekan selama 48 jam terus meningkat dengan lamanya pembakaran yang dilakukan karena akan terjadi penguapan terhadap batu bata maka air akan mengisi pori tanah liat menguap dan menyebabkan partikel-partikel merapat dan saling mengisi pori yang kosong dari tanah liat.

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Dalam  penambahan  campuran  pasir  terhadap  batu  bata  merah  dapat  mengurangi  nilai  porositas  batu bakar  dan  nilai  susut  bakar  serta  meningkatkan  kuat  tekan  batu  bata  merah.  Sedangkan  dalam  lama pembakaran  juga  dapat  berpengaruh  terhadap  sifat  mekanik  batu  bata  untuk  porositas  semakin  lama pembakaran maka akan menurunkan porositas karena pori-pori yang terdapat dalam tanah liat akan lebih padat lagi sedangkan untuk susut bakar jika kurang dalam pembakarannya akan semakin kecil nilai susut bakarnya dan kuat tekan akan semakin kuat bila pembakarannya semakin lama tetapi dalam pembakaran batu bata merah tergantung banyaknya batu bata yang akan di bakar
b. Persentasi penambahan pasir terhadap lama waktu pembakaran terbaik terjadi pada penambahan pasir 40 % karena nilai susut bakarnya sedikit sedangkan dalam kuat tekan batu bata yang di campur pasir akan  mengalami  kuat  tekan  yang  setabil  dengan  kuat  tekan  bata  yang  normal.  Dalam  kuat tekannersendiri juga dapat terpengaruh dari ukuran dan tebalnya batu bata tersebut.
c. dalam penilitian ini memanpaatkan suatu bahan dalam pembuatan batu bata.

## B. Saran
a. Pada penelitian pembuatan batu bata merah dengan campuran pasir memiliki beberapa tahap pembuatan yang  harus  dimengerti  karena  tanahnya  bervariasi,  maka  Sebaiknya  terlebih  dahulu  melakukan pengujian tanah yang akan digunakann karena dapat mengetahui komposisi kandungan yang terdapat dalam tanah
b. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan variasi lebih banyak lagi dalam penambahan pasirnya untuk  mengetahuai  pengujian  porositas,  susut  bakar,  dan  kuat  tekan  terhadap  batu  bata  merah  yang dicampur pasir.
c. Pada  penelitian  ini  memiliki  tahap  pembakarannya  selama  24  jam  sampai  48  jam  untuk  penelitian selanjutnya disarankan menggunakan waktu yang bervariasi lagi agar mendapatkan hasil yang baik.
d. Dalam penelitian pembuatan batu bata merah campuran pasir tidak semua pasir dapat digunakan hanya beberapa saja yang dapat digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  S.  S-02-1989-F,  “Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian A,”  Bandung: Yayasan  Lembaga  Masalah Bangunan, 1989.
[2] NI-00210-1978,  “Bata  Merah  Sebagai  Bahan  Bangunan,”  Bandung:  Yayasan  Lembaga  Masalah Bangunan, 1978.
[3] Elhusna, “Perbaikan Performa Bata Merah Pejal Kota Bengkulu dengan Memperbesar Ukuran Cetakan Mengantisipasi Penyusutan,” Artikel , vol. 6, 2014.
[4] SNI 15-2094-2000, “Bata Merah Pejal Untuk Pasangan Dinding,” Sni 15-2094-2000 . pp. 11–22, 2000.
[5] SII-0021-1978, “Mutu dan Bata Merah Pejal,” Bandung: Yayasan Lembaga Masalah Bangunan, 1978.
[6] Y.  M. V.  Hartono,  “Bahan  Mentah  Untuk  Membuat Kramik,”  Bandung:  Departemen  Perindustrian, 1978.
[7] Suwardono, Pebuatan Bata, Genteng Berglasir , Cetakan I. Bandung: Y Rama Widia, 2002.
[8] S. D. & Poiman, Bahan - Bahan Bangunan . Jakarta: STAM, 1954.
[9] SNI 03-6825-2002, “Metode pengujian kekuatan tekan mortar semen Portland untuk pekerjaan sipil,” Bandung Badan Stand. Indones. , pp. 1–9, 2002.
[10]  S. Juriyah, “Kualitas Bata Merah dengan Bahan Campuran Pasir Besi dari Pantai Bonton,” UNNES, 2002.
[11]  A. Munandar, “Kerusakan dan Pelapukan Material Bata,” Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, 2010.
[12]  U. 691.421., Lembaran Informasi Bata Merah , Cetakan Pe. Bandung, 1974.
[13]  Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta, 2007.
[14]  SII-0021-78, “Pengujian Kuat Tekan,” 1978.